82 David Forbes. 



Qvaiiz Matrix. — Metalglands; paa frisk Brud af Bronze 

 Farve, soin dog snart gik over til en smuk Purpur eller 

 purpurröd Farve. Stregen graaligsort; ufuldkommen Gjen- 

 nemgang; musligt Brud; skjor; pulveriserel gav den et bron- 

 zebruunt Pulver. Haardhedcn omtrent som Flussspath eller 

 4de Grad efter Mobs Scala; ikke magnelisk. 



Den specifike Vægt ved GO^^Fabr. C12°4 R) var 4.432 

 naar Våndets sp. Vægt ved samme Temperatur sættes lig 1. 



Den specifike Vægt og Haardheden afvige betydelig fra 

 bvad man sædvanlig angiver for dette Mineral, da den förste 

 almindelig anföres lig 5.03, og den sidste lig 3die Grad; 

 men det er ikke usandsynligt at denne Forskjel kan grunde 

 sig i den större Mængde Kiseljord, som forekommer i det af 

 mig undersögte Mineral. 



Analysen anstilledes paa folgende Maade. 20. 58 grains 

 (omtr. 1 V4 gramme) afveiede i et lidet Glasrör sattes i en 

 Flaske indeholdende 1 V2 Unze rygende Salpetersyre C^^itro- 

 sonitric acid), der tilsluttedes med en Prop af Kautschuk, og 

 benslillédes rolig i 12 Timer. Det opvarmedes derpaa nogen 

 Tid, indtil alt Svovl var oplöst, med Undtagelse af en liden 

 rund Kugle, som var af en smuk guul Farve; denne bort- 

 fjernedes, törredes og afveiedes. Efter Indadskning paa 

 et Platinblik efterlod den intet Residuum, og antoges for at 

 være reen Svovl. En Deel bvid kiselagtig Materie, tilsyne- 

 ladende Qvarlz, blev ogsaa uoplöst; den opsamledes paa et 

 meget lidet Filtrum, og efter Udvaskning bestemtes den som 

 saadan. 



Oplösningen blev nu betydelig fortyndet med Vand, og 

 bundfældtes under Kogning med salpetersuur Baryt; detvundnc 

 SYOvlsure Baryt blev affillreret, vadsket, indasket og veiet. 



Overskuddet af Baryt i Oplösningen blev nu bundfæblel 



